SÉANCE DU 24 DECEMBRE 1906. I 1 73 



MINÉRALOGIE. — Sur une espèce minérale nou^'elle, la uèpouile , silicate 

 hydraté de nickel et de magnésie. Noie de M. E. Glassek, présentée par 

 M. A. Lacroix. 



Nous avons recueilli en Nouvelle-Calédonie des échantillons d'un silicate 

 hydraté de nickel et de magnésie, dont les propriétés sont toutes diffé- 

 rentes de celles de la garniéi^ite et de la nouméite, ainsi d'ailleurs que des 

 autres espèces minérales plus ou moins voisines qui ont été signalées jus- 

 qu'ici. 



Les échantillons sur lesquels ont porté nos observations sont au nombre 

 de cinq. Les quatre premiers se présentaient sous la forme de poudres cris- 

 tallines très fines au milieu de minerais de nickel complètes remplissant 

 les intervalles de blocs de pé'"idotite nickelifère. Le cinquième tapissait, en 

 même temps que des concrétions nickelifères vertes, les p:irois d'une petite 

 cheminée ouverte au milieu de blocs de même nature; il se distinguait 

 des concrétions voisines par son toucher rugueux et par ses formes de ver- 

 miculations ou de prismes tordus à section à peu près régulière, il présen- 

 tait parfois sur ces sections un léger éclat nacré. 



Les quatre premiers échantillons ont [ni être aisément purifiés par simple 

 tamisage de la poudre microscopicpie qu'ils constituent naturellement; le 

 cinquième a été obtenu sensiblement pur en en triant les fragments à la 

 loupe. 



A l'analyse ils ont révélé la composition suivante : 



Échantillons 



n- 1. 



n' -i- n" 5. 



Première Seconde Première Seconde Première Seconde 



analyse, analyse('). n' ^ n° 3. analyse, analyse('). analyse, analyse ('1. 



H'O 9,64 10,48 10,61 10, o5 11,98 non dosée i2,3i 10,20 



SiO* 32,84 32, 3o 33, o3 35, o5 40,07 4i,i 3a, 36 32, 5o 



NiO(-)... 49>o5 49'75 46, n 89,99 '^^-ai 18, i 50,70 .-5o,30 



MgO 3,64 8,75 6,47 11,80 29,84 3o,o 3,00 3,47 



FeO 1,90 1,65 2,20 1,22 0,25 non dosée 0,62 o,83 



CaO o,.)o nondosée traces o,58 o,53 id. tiares tiondosée 



APO^ 0,97 0,89 1,39 i,i3 0,72 id. o,G(j 0,82 



Totaux. 98,54 98,82 99,*^i 99>82 101,60 99,68 98,02 



(') .Vnalyses de M. t'isani; le^ autres ont été exécutées par noiis-nième au labora- 

 toire de l'Ecole des Mines de Saint-Iitienne. 



(*) Nous n'avons pas cherché à séparer du nickel le cobalt, s'il s'en trouve des traces, 

 ainsi que cela est constant dans tous les minerais de nickel de la Nouvelle-Calédonie. 

 C. R., 1906, 1- Semestre. (T. CXLIII, N» 26.) 1 53 



